ET SES ALLIAGES. 267 



ver sur l'axe des abscisses, la courbe s'infléchit en B, et 

 descend ensuite très lententient. Aux températures supé- 

 rieures à celle du deuxième coude, l'alliage est faiblement 

 magnétique, et, si l'on s'en tient à une première approxi- 

 mation, on pourra caractériser le phénomène en prolon- 

 geant jusqu'à l'axe des abscisses la partie rapidement 

 descendante de la courbe, et considérer le point d'inter- 

 section G avec l'axe, comme la température de perte 

 totale du magnétisme. C'est ce point au-delà duquel une 

 méthode peu sensible ne donnerait plus aucune indica- 

 tion. 



Les températures de perte du magnétisme, calculées 

 ■comme il vient d'être dit sont bien représentées, en fonc- 

 tion de la teneur en nickel, par la formule : 



6 = 34,l(w — 26,7) — 0,80(u — 26,7)^ 



dans laquelle n indique la teneur en nickel en centièmes. 

 Mes expériences n'ont pu être poussées au-delà de 320°, 

 et j'ai dû renoncer à déterminer la température de trans- 

 formation des alliages d'une teneur supérieure à 40 

 pour 100, 



Le chrome, introduit dans les aciers au nickel irréver- 

 sibles, abaisse leur température de transformation magné- 

 tique. J'ai déjà dit que nous avions vainement essayé, 

 dans les expériences auxquelles M. le D"" Benoît avait bien 

 voulu m'associer, de produire la transformation d'un 

 acier à 22 pour 100 de nickel et 3 pour 100 de chrome. 

 J'eus plus tard l'occasion de remettre un échantillon de 

 cet alliage à M. le professeur J. Dewar qui eut la grande 

 obligeance de le plonger dans l'air liquide. Cet alliage 



